THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 27 



très difficiles à préparer, la courbe AG devrait être un 

 peu remontée. 



Nous voyons que, dans les alliages riches en fer, les 

 transformations sont données par deux courbes distinc- 

 tes : l'une, AC marque l'apparition du magnétisme à 

 température descendante, l'autre AB, indique sa dis- 

 parition à température ascendante. Entre ces deux 

 courbes, l'alliage est magnétique ou non magnétique 

 suivant que la région intermédiaire est atteinte en re- 

 montant des températures inférieures à AC, ou en des- 

 cendant de celles qui sont supérieures à AB. 



Dans la partie droite du diagramme, au contraire, 

 le phénomène est régi, au moins en première approxi- 

 mation, par une seule courbe DE, à la traversée de 

 laquelle le magnétisme apparaît ou disparaît. 



Ainsi que l'a montré M, Dumas, les courbes se tra- 

 versent de telle sorte, par exemple, qu'à droite du 

 point de croisement de AC et DE un alliage faiblement 

 refroidi perd son magnétisme en traversant DE de bas 

 en haut, tandis qu'il le conserve s'il a été refroidi de 

 manière à avoir atteint des températures inférieures à 

 AC. Je reviendrai plus loin sur ce fait intéressant. 



Supposons maintenant que nous prenions, comme 

 troisième coordonnée, perpendiculaire au plan du 

 tableau, la valeur d'une des trois propriétés : suscep- 

 tibilité magnétique, allongement relatif d'une barre 

 d'alliage, et module d'élasticité. Nous pourrons alors 

 définir des surfaces qui donneront la valeur de chacune 

 de ces propriétés en fonction de la teneur et de la tem- 

 pérature. Pour nous représenter approximativement la 

 forme de ces surfaces, il suffira d'en faire des coupes 

 par des plans verticaux, perpendiculaires au plan de 

 la figure. 



